je pour y réduire l'argent ; car il s'amaîgame très- 
bien avec le mercure. 
Ma-nicre d'employer for ^ tardent foit en feuilles , 
Joit m pondre. L'or & l'argent foit en feuilles , foit 
en poudre , s'aglutinent au verre par des mordans : le 
fuc d'ail très-connu pour opérer cet effet , ne con- 
vient que pour le métal en feuilles : on frotte le verre 
avec une gouffe d'ail , & auffitôt on y applique une 
feuille d'or ou d'argent , de façon qu'elle ne faffe ni 
pli , ni ride. Lorfque le mordant eft fec , ce qui ar- 
rive promptement , on peut travailler fur l'or & fur 
l'argent , comme on le dira dans un moment. L'huile 
4'afpic dont les émailleurs fe fervent peut être auffi 
employé pour attacher fur le verre l'or & l'argent en 
feuilles ; ce mordant efi: cependant plus propre pour 
appliquer l'or & l'argent en poudre ; on peut mê- 
me affurer qu'il eft le meilleur de ceux que l'on peut 
employer. 
On fait ufage de la gomme arabique pour appli- 
«^uer l'or fur la porcelaine , mais elle efi: plus fu- 
jjette à fe bourfouffler au feu que l'huile d'afpic. 
On prendra donc de l'huile d'afpic un peu épaif- 
fie , pas tout-à-fait autant que celle dont fe fervent 
les émailleurs. On en étendra avec une brofle fur le 
verre de couleur ^ une couche très-légere , mais très- 
égale : on examinera avec une loupe s'il n'y eft pas 
refté du poil , & s'il ne s'eft point attaché de pouf- 
liere: en ce cas on enleveroitles corps étrangers avec 
la pointe d'une aiguille , & l'on pafferoit encore la 
liroffe pour étendre la couche du mordant; il s'y atta- 
chera, &avec un pinceau neuf à longs poilsyon paflera 
plufieurs fois légèrement fur la totalité pour attacher 
l'or ou l'argent au mordant , & les rendre très-unis. 
Enfuite avec de l'eau médiocrement chargée de noir 
de fumée , on deffinera le fujet qu'on veut repréfen- 
ter ; & l'on enlèvera le métal avec une pointe pour 
découvrir le fond , & faire les hachures deftinées à 
prononcer les ombres : en un mot , on fera fur l'or 
& fur l'argent avec la pointe ce que l'on fait pour 
deftiner lur le papier, ou pour graver fur le cuivre. 
Si l'on veut employer de l'or & de l'argent pour 
exécuter un fujet femblable à celui qui a donné lieu 
è ces recherches , on pourra appliquer l'argent fur 
For , foit en poudre , foit en feuilles : cependant il y 
auroit à craindre que l'or ne perçât à travers les feuil- 
les ou la poudre d'argent : il eft donc plus convena- 
ble d'eoiever For avec la pointe , ou avec tout autre 
inftrument que l'on imaginera convenir à ce tra- 
vail , avant que d'apphquer le mordant propre à re- 
cevoir l'argent. 
Lorfque le deffein fera terminé , il faudra expofer 
le verre au feu fous une mouffle dans un fourneau c}'é- 
irsailieur pour difîîper le mordant qui a ferviàhaper 
l'or & l'argent furtout fi l'on emploie l'huile d'afpic , 
& faire éprouver au verre une chaleur aftéz forte pour 
que le métal s'attache au verre ^ fans qu'il fe déforme. 
Si l,e métal n'étok point adhérent au verte , on feroit 
expofé à gâter l'ouvrage , en appliquant le verre blanc 
iiir le rerre de couleur, car il feroit impoffible de pla- 
cer le blanc fur le verre àç. couleur fans quelque 
frottement capable de déranger le travail. 
On vient de dire qu'il failoit diffiper le mordant 
avant que d'appliquer le verre blanc , furtout fi l'on a 
employé de l'huile d'afpic ; fans cette précaution, le 
mordant répandroit en fe brûlant une fumée -entre 
les deux verres qui faliroit l'or & l'argent. Il faut auffi 
que le mordant foit diiUpé à une chaleur très-lente 
& graduée , fans quoi en fe bourfoufflant par une 
chaleur d'abord trop vive , il formeroit une quantité 
prodïgieufe de petites vefficules , qui en fe crevant 
feroient autant de trous , & rendroient par confé- 
quenî l'ouvrage fort defagréable. 
Il arrive quelquefois que le verre fe bourfouffle 
lorfqu'il eft expofé au degré de chaleur néceflaire 
pour attacher Tor au vtrre ^ parce qu^ii fe trouve dê 
l'air entre le centre du verre & le corps fur lequel il 
eft appHqué , ce qui pourroit embarrafter l'artifte ^ 
lorfqu'il voudroit appliquer le verre blanc fur le verrt 
de couleur. On évitera cet inconvénient parle choi^ 
du corps fur lequel on doit mettre le verre pour l'ex* 
pofer au feu fous la mouffle. 
On peut fe fervir d'une plaque de fer îfès-pïane & 
très-unie , de deux lignes d'épaiffeur ou environ : on 
la fera rouiller également partout , afin que le blanc 
d'Efpagne délayé dans de l'eau , dont on la couvrira 
exaâement , retienne mieux le blanc d'Efpagne, qui 
fera un corps intermédiaire entre le verre & le fer ^ 
& empêchera que le verre ne s'attache au fer. 
On pourroit mettre le vèrre fur un fond de trîpoli, 
qui eft une terre crétacée ; mais l'air contenu danS' 
les interftîces des molécules du tripoli , expoleroit 
quelquefois le verre à fe bourfouffler , comme on l'a 
dit plus haut ; la plaque de fer mérite par conféquent 
la préférence. 
Quand l'or fera fixé fur le verre de couleur , on 
pourra lui donner beaucoup de brillant par le moyen 
du bruniffoir : on pourroit même produire une va- 
riété agréable en ne le brunifîànt que de certaines 
parties ; par ce moyen l'or mat & l'or bruni , l'ar* 
gentmat & l'argent bruni fourniroient , pour ainû 
dire, quatre couleurs , & ce mélange de parties éga» 
les de poudre d'or &: de poudre d'argent , pourroit 
encore en donner deux autres. 
Alors on placera le verre blanc fous celui de cou-* 
leur, on le portera fous la mouffle dans le fourneau 
d'émailleiir toujours fur la plaque de fer couverte du 
blanc d'Efpagne, & par im feu gradué on échauffera 
le verre jufqu'à ce qu'il le foit affez , pour que les 
deux morceaux puiflént fe fonder : dans cet état, on 
le retirera du feu , & on le preffera avec un autre fer 
très- chaud , auffi blanchi , pour l'applatir s'il étoit 
tortué, ou ii quelques bulles d'eau en fe raréfiant, 
avoient formé quelques véficules entre les deux ver- 
res. Il faudra faire refroidir le verre infenfiblement 
comme on l'a déjà dit , pour éviter la frafture que 
pourroit caufer le paiTage trop fubit de l'air chaud à 
l'air froid. 
Il eft fort difficile de fixer la chaleur qu'il faut don- 
ner au verre pour le fondre au degré néceftaire à cette 
opération. La pratique donnera de meilleures le- 
çons que les préceptes que l'on pourroit écrire : on 
peut dire en général , que lorfqu'on appercevra que 
les bords du verre font devenus mouffes de tranchants 
qu'ils étoient, le verre eft alors dans l'état de fufion 
néceftaire. 
Si l'on pafTe ce degré de chaleur , le verre eft ex- 
pofé à fe ramafter en maffe informe , & l'on perd en 
un inftant le fruit de fon travail. 
Quelque précaution que l'on ait pu prendre pouf 
conferver l'uni & le poH des furfaces, l'un & l'autre 
fe trouvent cependant détruits par les petites iné- 
galités du blanc d'Efpagne qui s'impriment fur le 
verre. H faut donc ufer &: repolir les furfaces. 
Ce ^enre de travail eft très-beau , & de plus très- 
folide ; les moyens de l'exécuter font plus ftmples 
& moins difîiciles que ceux de l'émail , puifqu'en ef- 
fet cette opération n'a befoin au plus que de deux 
feux. Il y a lieu de croire d'ailleurs qu'il eft aifé de 
pouffer cette manœuvre à une plus grande perfeâion. 
Verre a boire, f m. {Verrerie.) c'eft un vafe fait 
de fimple verre ou de cryftal, ordinairement de la for- 
me d'un cône renverfé , dont on fe ferî pour boire 
toutes fortes de liqueurs. Le verre a trois parties , 1@ 
calice , le bouton & la patte , qui fe travaillent fépa- 
rément. Rien n'eft plus induftrieux que l'art de les 
fouffler , d'en ouvrir deux des trois , & de les joindre 
à la troifieme ; mais ce travail ne le peut compren- 
dre que par la vue. (J?. /.) . 
